PYROXÈNES ORÏHORHOMBIQUES 541 
le nom de hronzite aux pyroxènes orthorhombiqiies dans lesquels la 
proportion de Fe O ne dépasse pas 12 ®/o- Ceux qui sont plus ferrugi- 
neux constituent Vhypersthène. 
Comme les pyroxènes monocliniques, les pyroxènes rhombiques 
renferment fréquemment des quantités variables d’alumine. 
La distinction entre enstatite et byperstbcne est légitime, car les 
variations de composition cbimique sont accompagnées de variations 
très caractéristiques dans les propriétés optiques. 
Propriétés optiques. Pour tous ces minéraux, le plan des axes 
optiques est parallèle à ^ (010) ; est perpendiculaire à p (100), «p à 
/P (100). 
Dans l’enstatite, rig est la bissectrice aiguë des axes optiques (fig- !)• 
2V = 69° environ et p > v; 
cet angle augmente avec la teneur en Fe O, pour devenir (fig. 2) : 
2 V= 90° 
V- 
’'?OyP 
V 
V 
, Ik 
Sx 
rr- 
quand la proportion de Fe O s’élève à 10 7o (bronzite) (fig. 2). Au 
delà de cette limite , de- 
vient bissectrice aiguë (hy- 
persthène)(fig.3) et, autour 
d’elle, l’angle2V diminue à 
mesure que la proportion 
de Fe O s’élève. La disper- 
sion est p > U autour de 
cette bissectrice aiguë. 
En d’autres termes, 
1 écartement des axes au- 
tour de «g croît d’une façon 
Continue avec le Fe O. 
La birélringence, la réfringence et la densité augmentent avec la 
teneur en fer, de l’enstatite à l’hypersthène. 
Propriétés géométriques. Les valeurs des paramètres paraissent très 
■Voisines dans les divers pyroxènes ortborhombiques, bien qu’aucune 
enstatite très pauvre en fer n’ait encore été mesurée. 
Bronzite (13,6 de Fe O); a : 6 : c = 0,97020 : 1 : 0,57097 
(v. Lang, météorite de Breitenbach); 
Fig. 2. Fig. 3. 
Bronzite. Hypersthène. 
Face (010) des pyroxènes orthorhombiques, parallèle au plan des 
axes optique-s, montrant la position de la bissectrice aiguë. 
